r>77 



ningar ar den mjuka jtans diup likgiltigt* 



Sedan platen, genom nu beskrifna be- 



haiidling, fatt en mjuk yta, graveras den 

 pa vanligt vis; men for att kunna anvan- 

 das sasom sedermera skail beskrifvas, raa- 

 ste den graverade ytan ater forvandlas 

 till stal. Till delta andamal branner man 

 en tillriicklig qvantitet lader i ett tillslu- 

 tet karl, till dess det blifvit fnllkomligt 

 forkoladt, hvarefter det erhallna kolet fin- 

 rifves och siktas. Den graverade platen 

 onigifves, minst i turn tjockt, med delta 

 kolpulfver uti en sadan tackjernsdosa som 

 forut ar omtalad, och uppbettas smanin- 

 gom till nagot mer an rodglodgningshet- 

 ta. I denna temperatur halles platen en 

 viss tid , som bestammes af platens tjock- 

 lek. For en plat af | turns tjocklek ar 

 3 timmars glodgning tillracklig; ett \\ 

 turns tjockt stal behofver glodgas i 5 tim- 

 mar. Efter tillracklig glodgning oppnas 

 dosan, platen ullages och doppas genast 

 i vatten for att hai'das* Harvid bar er- 

 farenheten liirt, att stalet vkla mindre 

 Jatt slar sig om del i vertical-riktning 

 yd. a. efter langden) neddoppas i vattnet. 

 Man far ej lata stalet kallna i vattnet r 

 cmedait det da nastan all tid sprieker, 

 utan man bor upptaga det innan det 

 blifvit fullkomligt afkjldt, hvarigenom 

 man tillika undviker alt fcemperera det. 

 Genom vana kan nian, af det ljud som 

 det heta stalet gifver if ran sig i vatt- 

 net, bestamma nar det ar lagoro af- 

 kyldt. Ifran det ogonblick da stale t forsfc 

 K. V. A Arsb, 1823, ..3 i x\ j 3? 



